— 365 — 



D'altra parte Knarfi (*), scaldando a lungo a 80° amalgama contenente 

 una parte di oro e 20 di mercurio, ha otteuuto cristalli di Au puro. 



Per quel che riguarda il comportamento rispetto all'acido nitrico, si 

 trova riportato nella letteratura quanto segue. 



Henry ( 2 ) filtrò attraverso pelle di camoscio un'amalgama contenente 

 una parte di oro per 1000 di mercurio, e trattò il residuo con HN0 3 diluito, 

 a leggero calore: ottenne così dei prismi splendenti di composizione Hg Au 8 

 (11,86 % Hg) non scomponibili neppure dall'acido nitrico bollente. 



. Questa osservazione di Henry, dell'esistenza cioè di amalgame resistenti 

 all'azione dell'acido nitrico, si ritrova in seguito fatta da Kasanzeff ( 3 j, il 

 quale ottenne amalgame con contenuto di mercurio variabile fra 8,4 e 

 18,4%. da Chester ( 4 ) che ebbe cristalli con circa 6% di Hg, e da 

 Wilm ( 5 ) il quale, bollendo con acido nitrico, ottenne cristalli di oro con 

 9,71, 11,45, 9,67, 5,45 % Hg. 



Questi fatti, nel loro assieme, potrebbero interpretarsi ammettendo 

 che fra 90 (circa) e 100 Au il Hg si sciolga nell'oro formando soluzioni 

 solide. 



Infatti, il notevole rallentarsi della velocità di evaporazione del mer- 

 curio quando il contenuto di esso è sceso a circa il 10 % dimostra che, in 

 corrispondenza di questa concentrazione, le proprietà del sistema Au-Hg cam- 

 biano bruscamente, e sulla natura del nuovo solido che si origina ci infor- 

 mano appunto le esperienze sul comportamento delle amalgame rispetto al- 

 l'acido nitrico. Questo, come si è visto, non riesce a togliere all'oro tutto il 

 mercurio : evidentemente gli atomi di oro esercitano un'azione protettiva su 

 quelli di mercurio e li sottraggono all'azione solvente dell'acido. Il fenomeno 

 è ben noto nelle leghe di oro e argento, e di oro e rame, costituite da serie 

 continue di soluzioni solide, ed è stato studiato recentemente da Tammann ( 8 ) 

 come caratteristico appunto di soluzioni solide, sia amorfe che cristalline. 



Si è creduto perciò opportuno definir meglio la natura delle amalgame 

 da 90 a 100 Au, misurandone la resistenza elettrica. 



Come è noto, le esperienze molto estese eseguite in proposito negli ul- 

 timi anni, specie da Kurnakow e collaboratori ( 7 ), hanno mostrato che uno 

 stretto parallelismo esiste fra diagrammi di fusione di una serie di leghe 

 binarie, e rispettivi diagrammi delle resistenze elettriche, in maniera che, 

 il più delle volte, è possibile ricavare già, dai valori di conducibilità elet- 



(') Gmelin-Kraut, Bd. V, Abt. 2 (1914), pag. 240. • 



( 2 ) Phil. Mag. [4]. 9, 458; J. B„ 1S55, 419. 



( 3 ) Berichte, 11, Eef. 1255. 



(*) Gmelin-Kraut, Bd. V. Abt. 2. pag. 1285 (1914). 

 (') Zeit. Anorg. Ch., 4, 325 (1893). 

 (•) Zeit. Anorg. Ch„ 90, 296 (1914). 

 (') Zeit. anorg. Ch., Sé, 149 (1907). 



